TCVN1657:1975

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1657:1975 về Thép cán nóng - Thép góc không đều cạnh - Cỡ, thông số kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1657 – 75 THÉP CÁN NÓNG THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép góc cạnh không đều cán nóng có chiều rộng cạnh lớn từ 25 mm đến 250 mm và chiều rộng cạnh nhỏ từ 16 mm đến 160 mm. 1. Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng và các đại lượng tra cứu phải phù hợp với hình vẽ và bảng 1. 2. Ký hiệu quy ước thép góc cạnh không đều Ví dụ: thép góc cạnh không đều có kích thước 63 x 40 x 4 mm, cấp chính xác B. L 63 x 40 x 4 . B TCVN 1657 – 75 a – chiều rộng cạnh nhỏ; b – chiều rộng cạnh lớn; d – chiều dày; R – bán kính lượn trong; r – bán kính lượn cạnh; I – mômen quán tính; i – bán kính quán tính; X 0 ; Y 0 – khoảng cách từ trọng tâm đến mép cạnh. Bảng 1 Số hiệu Kích thước, mm Diện tích mặt cắt ngang, cm 2 Khối lượng 1 m chiều dài, kg Đại lượng tra cứu b a t R r X – X Y – Y X 1 – X 1 Y 1 – Y 1 U – U Góc lệch, tg Ix’; cm 4 ix', cm Iy', cm 4 iy', cm Ixi', cm 4 Y 0 , cm Iymin, cm 4 X ' 0 , cm Iumin, cm 4 iumin, cm 2,5/1,6 25 16 3 3,5 1,2 1,16 0,91 0,70 0,78 0,22 0,44 1,56 0,86 0,43 0,42 0,13 0,34 0,392 3,2/2 32 20 3 4 3,5 1,2 1,49 1,94 1,17 1,52 1,52 1,93 1,01 1,00 0,46 0,57 0,55 0,54 3,26 4,38 1,08 1,12 0,82 1,12 0,49 0,53 0,28 0,35 0,43 0,43 0,382 0,374 4/2,5 40 25 3 4 4,0 1,3 1,89 2,47 1,48 1,94 3,06 3,93 1,27 1,26 0,93 1,18 0,70 0,69 6,37 8,53 1,32 1,37 1,58 2,15 0,59 0,63 0,56 0,71 0,54 0,54 0,385 0,381 4,5/2,8 45 28 3 4 5,0 1,7 2,14 2,80 1,68 2,20 4,41 5,68 1,43 1,42 1,32 1,69 0,79 0,78 9,02 12,10 1,47 1,51 2,20 2,98 0,64 0,68 0,79 1,02 0,61 0,60 0,382 0,379 5/3,2 50 32 3 4 5,5 1,8 2,42 3,17 1,90 2,49 6,17 7,98 1,60 1,59 1,99 2,56 1,91 0,90 12,40 16,60 1,60 1,85 3,25 4,42 0,72 0,76 1,18 1,52 0,70 0,69 0,403 0,401 5,6/3,6 56 36 4 5 6,0 2,0 3,58 4,41 2,81 3,46 11,40 13,80 1,78 1,77 3,70 4,48 1,02 1,01 23,20 29,20 1,82 1,86 6,25 7,91 0,84 0,88 2,19 2,66 0,78 0,78 0,406 0,404 6,3/4 63 40 4 5 6 8 7,0 2,3 4,04 4,98 5,90 7,68 3,17 3,91 4,63 6,03 16,30 19,90 23,30 29,60 2,01 2,00 1,99 1,96 5,16 6,26 7,28 9,15 1,13 1,12 1,11 1,09 33,00 41,40 49,90 66,90 2,03 2,08 2,12 2,20 8,51 10,80 13,10 17,90 0,91 0,95 0,99 1,07 3,07 3,72 4,36 5,58 0,87 0,86 0,86 0,85 0,397 0,396 0,393 0,386 7/4,5 70 45 5 7,5 2,5 5,59 4,39 27,80 2,23 9,05 1,27 56,70 2,28 15,20 1,05 5,34 0,98 0,406 8/5 80 50 5 6 8,0 2,7 6,36 7,55 4,99 5,92 41,60 49,00 2,56 2,55 12,7 14,8 1,41 1,40 84,6 102 2,60 2,65 20,80 25,20 1,13 1,17 7,58 8,88 1,09 1,08 0,387 0,386 9/5,6 90 56 5,5 6 8 9,0 3,0 7,86 8,54 11,18 6,17 6,70 8,77 65,30 70,60 90,90 2,88 2,88 2,85 19,7 21,2 27,1 1,58 1,58 1,56 132 145 194 2,92 2,95 3,04 32,20 35,20 47,80 1,26 1,28 1,36 11,8 12,7 16,3 1,22 1,22 1,21 0,384 0,384 0,380 10/6,3 100 63 6 7 8 10 10 3,3 9,59 11,10 12,60 15,50 7,53 8,70 9,87 12,10 98,30 113,0 127,0 154,0 3,20 3,19 3,18 3,15 30,6 35,0 39,2 47,1 1,79 1,78 1,77 1,75 198 232 266 333 3,23 3,28 3,32 3,40 49,90 58,70 67,60 85,80 1,43 1,46 1,50 1,58 18,2 20,8 23,4 28,3 1,38 1,37 1,36 1,35 0,393 0,392 0,391 0,387 11/7 110 70 6,5 8 10 3,3 11,40 13,90 8,98 10,90 142,0 172,0 3,53 3,51 45,6 54,6 2,00 1,98 286 353 3,55 3,61 74,30 92,30 1,58 1,64 26,9 32,3 1,53 1,52 0,402 0,400 12,5/8 125 80 7 8 10 12 11 3,7 14,10 16,00 19,70 23,40 11,00 12,50 15,50 18,30 227,0 256,0 312,0 365,0 4,01 4,00 3,98 3,95 73,7 83,0 100,0 117,0 2,29 2,28 2,26 2,24 452 518 649 781 4,01 4,05 4,14 4,22 119,0 137,0 173,0 210,0 1,80 1,84 1,92 2,00 43,4 48,8 59,3 69,5 1,76 1,75 1,74 1,72 0,407 0,406 0,404 0,400 14/9 140 90 8 10 12 4,0 18,00 22,20 14,10 17,50 364,0 444,0 4,49 4,47 120,0 146,0 2,58 2,56 727 911 4,49 4,58 194,0 245,0 2,03 2,12 70,3 85,5 1,98 1,96 0,411 0,409 16/10 160 100 9 10 12 14 13 4,3 22,90 25,30 30,00 34,70 18,00 19,80 23,60 27,30 606,0 667,0 784,0 897,0 5,15 5,13 5,11 5,08 186,0 204,0 239,0 272,0 2,85 2,84 2,82 2,80 1221 1359 1634 1910 5,19 5,23 5,32 5,40 300,0 335,0 405,0 477,0 2,23 2,28 2,36 2,43 110,0 121,0 142,0 162,0 2,20 2,19 2,18 2,16 0,391 0,390 0,388 0,385 18/11 180 110 10 12 14 4,7 28,30 33,70 22,20 26,40 952,0 1123 5,80 5,77 276,0 324,0 3,12 3,10 1933 2324 5,88 5,97 444,0 537,0 2,44 2,52 165,0 194,0 2,42 2,40 0,375 0,374 20/12,5 200 125 11 12 14 16 14 4,7 34,90 37,90 43,90 49,80 27,40 29,70 34,40 39,10 1449 1568 1801 2026 6,45 6,43 6,41 6,38 446,0 482,0 551,0 617,0 3,58 3,57 3,54 3,52 2920 3189 3726 4264 6,50 6,54 6,62 6,71 718,0 786,0 922,0 1061 2,79 2,83 2,91 2,99 264,0 285,0 327,0 367,0 2,75 2,74 2,73 2,72 0,392 0,392 0,390 0,388 25/16 250 160 12 16 18 20 18 6,0 48,30 63,60 71,10 78,50 37,9 49,9 55,8 61,7 3147 4091 4545 4987 8,07 8,02 7,99 7,97 1032 1333 1475 1613 4,62 4,58 4,56 4,53 6212 8308 9358 10410 7,97 8,14 8,23 8,31 1634 2200 2487 2776 3,53 3,69 3,77 3,85 604,0 781,0 866,0 949,0 3,54 3,50 3,49 3,48 0,410 0,408 0,407 0,405 Chú thích: 1. Khối lượng 1m chiều dài tính theo kích thước danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85 g/cm 3 . 2. Bán kính lượn R và r được chỉ dẫn trên hình vẽ chủ yếu cho thiết kế lô hình, không cần kiểm tra trên thanh thép góc. 3. Sai lệch cho phép về kích thước không được vượt quá quy định ở bảng 2. mm Bảng 2 Số hiệu Sai lệch cho phép Chiều rộng Chiều dày Cấp A Cấp B Đến 6 Từ 6,5 đến 9 Lớn hơn 9 2,5/1,6 - 4,5/2,8 ± 10 ± 0,40 - - + 0,3 - 0,5 5,0/3,2 - 9/5,6 ± 1,5 ± 0,45 ± 0,55 ± 0,60 + 0,5 - 0,7 10/6,3 - 14/9 ± 2,0 ± 0,50 ± 0,60 ± 0,65 + 0,6 - 0,9 16/10 - 20/12,5 ± 3,0 - - ± 0,70 + 0,8 - 1,2 Lớn hơn 20/12,5 ± 4,0 - - ± 0,80 + 1,0 - 1,5 Chú thích: Theo sự thỏa thuận giữa người sản xuất và người tiêu thụ, sai lệch cho phép về chiều dày có thể thay thế bằng sai lệch của khối lượng và bằng + 3%, - 5%. 4. Sai lệch cho phép của góc vuông ở đỉnh không được vượt quá ± 45'. 5. Độ tù góc ngoài của cạnh (trong đó có góc ở đỉnh) cho phép có bán kính bằng: 0,3t - thanh có chiều dày nhỏ hơn 10 mm; 3 mm - thanh có chiều dày từ 10 mm đến 16 mm; 5 mm - thanh có chiều dày lớn hơn 16 mm. 6. Thép góc được sản xuất với chiều dài từ 4 m đến 13 m. Theo sự thỏa thuận giữa người sản xuất và người tiêu thụ được phép cung cấp thép góc có chiều dài lớn hơn 13 m. 7. Theo công dụng thép góc được sản xuất với: Chiều dài quy ước; Bội số chiều dài quy ước; Chiều dài quy ước với kích thước ngắn đến 5% khối lượng lô hàng; Bội số chiều dài quy ước với kích thước ngắn đến 5% khối lượng lô hàng. Kích thước ngắn là những thanh có chiều dài không nhỏ hơn 2 m. 8. Khi cung cấp thép góc có chiều dài không quy ước, cho phép có những đoạn không nhỏ hơn 2 m với khối lượng không lớn hơn 5% khối lượng lô hàng. 9. Sai lệch cho phép về chiều dài không được vượt quá: + 30 mm - thanh thép góc có chiều dài nhỏ hơn 4 m; + 50 mm - thanh thép góc có chiều dài từ 4 m đến 6 m; + 70 mm - thanh thép góc có chiều dài lớn hơn 6 m. 10. Độ cong của thanh thép góc không được vượt quá 0,4% chiều dài. Không kiểm tra độ cong những thanh có số hiệu từ 2,5/1,6 đến 5,6/3,6. 11. Thanh thép không được vặn xoắn theo trục dọc. 12. Kích thước mặt cắt ngang được kiểm tra ở vị trí cách đầu mút không nhỏ hơn 500 mm.